lie ABREG6 DES MEMOIRES 



55 dans ret.it metallique, puifqu'en le mettant djiis iin matras avec de I'acidc 



^ marin , aprcs I'avoir recuit, & en faifant bouiliir la liqueur, on remarquera 

 C H Y M I I. ^^g ^^j^^ platine reduite en poudre grifatre perdra un peu de la couleur 

 Ann/e 1770. cendree, reprcndra cellc qui eft propre I la platine brute, mais eprouvera 

 line nouvelle diminution fur fon poids : ce nouveau dechet n'eft pas conf- 

 taniment egal, toute proportion gardee-, il depend du plus on du moins 

 de particules ferrugineufes qui fe trouvent melees avec Ics parties de pla- 

 tine dont I'etat metallique eft encore conferve : cette Icconde perte eft 

 quelquefois d'un tiers, d'un quart ou d'un cinquieme du poids qu'avoit le 

 * precipite de platine avant qu'oii I'expofat ^ I'adion de I'acide marin. On 



voit par-li que la platine diffoute d'abord par I'eau regale , oil clle a 

 eprouve beaucoup de dechet , portee enfuite 4 letat de dudilite, & de- 

 pouillee par confequent d'une grande quantite de matiere ferrugineufe , fe 

 trouve reduite, aprcs une premiere diirolution dans I'acide nitreux, ^ la 

 rnoitie ou environ du poids qu'elle avoit avant qu'elle flit foumife h Tac- 

 tion de ce dernier acide, & fera fans ceffe des pertes proportionnellcs 

 lorfqu'on la traitera de nouveau par I'acide nitreux & fuivant le procedi 

 que J'ai decrit. 



II eft bon d'obferver ici que la raethode dont )e viens de parler, cells 

 de faire evaporer la liqueur dans laquelle la platine eft reftee en diffolu- 

 tion , aprcs que I'argent en a ete precipiti par le moyen de I'efprit de fel, 

 & de ne point employer auparavant de TaUcali fixe, il convient, dis-je, 

 de faire attention que ce precede, outre qu'il eft plus (imple que celui 

 que j'avois d'abord iiiivi , eft le plus favorable pour ne rien perdre de la 

 platine contenue dans la liqueur, & que j'ai remarque moins de dechet 

 lur le metal, en employant ce precede plus limple, que je n'en avois re- 

 connu dans les premieres experiences dont j'ai expole les details. 



On m'objedera peut-etre & avec raifon , que par le precede dont j'ai 

 fait ulage, j'ai recueilii , il eft vrai , du depot falin toute la platine qu'il 

 contenoit , mais qu'il a pu s'en diffoudre une partie pendant la diffolutiori 

 du cuivre avec lequel la platine etoit melee, comme elle eprouve jufqu'i 

 un certain point I'adtion de I'acide nitreux , lors meme qu'elle n'eft com- 

 binee qu'avec de I'argenti & on ajoutera, par une conCequence jufte de 

 cette fuppofition, que j'ji annonce le poids de la poudre de platine, apres 

 la diffolution du cuivre , comme plus foible qu'il n'eft reellement. 



Cette objedtion eft bien fondee-, c'eft meme parce que j'ai fenti qu'elle 

 fe prefenteroit naturellement i I'efprit lorfqu'on fuivroit le fil de mes re- 

 cherches, que j'ai fait plufieurs experiences relatives ^ ce point particu- 

 lier : je crois qu'elles pourront faire juger avec une forte de precilion , de 

 ce qui refte reellement en platine apres la diffolution de ce in^tal dans 

 I'acide nitreux. 



On a vu dans I'experience prccedente, que le culot de cuivre retir^ du 

 cinquieme du depot falin devoit contenir ^ en platine : je ne m'ecartai 

 point de cette proportion pour les experiences dont je vais parler; mais 

 au-lieu de compofer de ces deux metaux un petit lingot duquel je pufle 

 tirer des portions ^ mefure que j'en aurois befoin , je ne meiai que i grains 



de 



